305 



noch zu erkennen, selbst in dem braunen Glimmersande; aber nur 

 der regelmässig ausü;ebildete Glimmer widersteht der Verwitterung 

 gut, wie bei Siiizhach zu sehen, wo die Grundmasse sehr zersetzt, 

 der scharf umrissene Glimmer aber zurückgeblieben ist. 



Selbst in Glimmer-armen Minetlen hat sich der Glimmer zu- 

 weilen zu einzelnen Knoten angesammelt, bis zu Wallnuss-Grösse, so 

 z. B. in Ziegelhausen und in Oberlaudenbnch wechseln Glimmer- 

 reiche und -arme Parthieen ab. Auch auf die Anhäufung von 

 Glimmer auf Klüften ist hier aufmerksam zu machen, und, was bei 

 den Contakt-Erscheinungen näher zu erörtern, die allmählige Zu- 

 nahme dieses Minerals von den Sahlbändern nach dem Innern des 

 Ganges. Zuweilen findet sich Glimmer im Innern der Hornblende- 

 Conkretionen. 



Der Glimmer vom Mönkalb blättert sich, nach Daubree, wenn 

 er im verschlossenen Rohre erhitzt wird, auf und gibt Wasser, 

 dessen Einwirkung auf das Glas die Anwesenheit von HFI anzeigt; 

 dann schmilzt er zu einem braunen Email. 



Nach Delesse hat der Glimmer zwei Axen doppelter Strahlen- 

 brechung, die sich unter einem Winkel von weniger als 5^ schneiden. 

 — Das spezifische Gewicht bestimmte er zu 2,842. — Vor dem 

 Löthrohr schmolz der Glimmer schwer zu einem bräunlich-grauen Glase, 

 im Glas-Ofen war er vollständig schmelzbar. Geröstet w urde er Tom- 

 back-braun ; der Verlust im Feuer betrug bis 3,70^/o bei Weissgluth, 

 es entwich SiFl^ und Wasser; bei Rothgluth war der Verlust nur 

 2,90^/o, also wohl nur Wasser. Von Säuren wurde er leicht ange- 

 griffen, entfärbt und Perlmutter-artig. 



Die Analyse des sehr reinen Glimmers von Servance ergab : 



. 21,40 



8,14 



10,42 



SiO^ 





41,20 





Al^O^ 





12,37 



5,78 



Mn'O^ 





1.67 



0,51 



Fe^O^ 





6,03 



1,85 



FeO 





3,48 



0,79 



CaO 





1,63 



0,46 



MgO 





19,03 



7,37 



KO 





7.94 



1,35 



NaO 





1^28 



0,33 



LiO 





0,22 



0,12 



Fl 





1,06 





HO 





2,90 



2,56 







98,81 





Aus dem Verhältniss 10,42: 8.14: 21,404 entwickelt Delesse 

 mit einigen Umstellungen die Formel : SRO, SiO^ -f- R^O^ SiO^. 



Schreiben wir die Kieselsäure SiO^, so haben wir statt 

 21,4040 21,97, also das Verhältniss 10,42 : 8,14 : 21,97. 



Annähernd entspricht diess dem Verhältniss 1:1:2; die ent- 

 sprechende Formel, die so häufig für Magnesia-Glimmer und zugleich 

 die des Granates ist, heisst dann 3R0 . SiO- + R^O^ . ^SiO-, 

 also hier speziell 3Mg(K)0 . 2Si02 -f- Al^O^ . SiO^. 



Jahrtuch 1863. 20 



